442 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



Jicjueiir evaporee , j'ai verfe de I'eau diftillj'e fur ce refidu, qui I'a 

 dillluis eiuieremeiit , & ayant repete bien des fois cette experience, 

 je me fuis appercu que qiiand on ne retiroit pas du feu la phiole aulli- 

 tot que I'evaporarion etoit finie , une parcie de racetire fe decompo- 

 foit , & perdoit fa diflolubilite dans I'eau. Apres diverfes experiences 

 fenihlables aux precedences, & faites par I'evaporarion de I'acide ace- 

 teux fur les differens oxides de mangancfe, je puis conclure, i". qu'une 

 grande parrie de I'oxide noir ne fe combine pas avec ledit acide; 2°. que 

 la plus grande quantite de Toxide brun forme un acetite , & devient 

 par confequenc foluble dans I'eau ; 3°. que le carbonate de manganefe 

 fe decompofe, & fe change prefque enticremenc en acetite de man- 

 ganefe. Ces refultats avec le fecours de quelques autres connoitTances 

 de cbi.-nie , fonr , a ce que je crois, fuffifans pour dererniiner lequel 

 de ces trois oxides fe trouve dans le minerai ; quelle en eft la quan- 

 tite, & quel peut ctre dans cliacun ieur degre d'oxidation , qui (one 

 les trois chofes auxquelles on doit fouhaiter de parvenir dans cette 

 analyfe. Je fuppoferai , pour etre mieux entendu , que la mine ne cou- 

 tienr pas d'autres fubftances que les oxides de fer , de zinc S<. de 

 manganefe; mais avant de commencer I'analyfe , il eft bon de diftin- 

 guer par la couleur de la mine (1 elle eft peu ou fort oxidee ; dans le 

 premier cas, on commeiieera en taifant evaporer deux cents grains 

 d'acide aceteux fur cent de minerai bien pulverife ; on lavera le re- 

 fidu de I'evaporarion dans I'eau dillillee ; on !a filrrera , & fi en y 

 verfant de I'eau de chaux, il ne fe formoir pas un precipice feniible, 

 ce feroic une preuve cercaine que la mine ne contiendroit point de 

 I'oxide de zinc ni de manganefe; mais fi, au conrraire, le prufliace de 

 chaux ne bleuifToic que tres-legeremenr cerce dillolurion, & qu'il 

 format abondammenc un precipice rougearre , & que I'eau de chaux 

 produisit des flocons blancs , lefquels expofes quelque temps a I'air, 

 re deviennent pas bruns, on eft alors aiTure que la mine ne conre- 

 noit que de I'oxide de zinc ; mais comme il arrive ordinairemenr que 

 par la premiere evaporation on n'obcienc pas tour Toxide de zinc con- 

 tenu dans la mine , on recommencera les evaporations jufqu'a ce que 

 verfant de I'eau diftillee fur le refidu de la dernicre , cetce eau ne 

 dilTolve plus rien ; alots on mectra enfemble les diffolutions qui pro- 

 viendfont de touces les evaporations precedences , & on verra , par le 

 moyen du pruftiate de chaux, s'il ne s'eft pas fepare un peu d'oxide 

 de fer avec celui de zinc ; dans ce cas , on precipitera I'oxide metal- 

 lique par un carbonate alkalin (alkali efFervefcenr^ ; on fera de nou- 

 veau une evaporarion I'ur ce precipice, & par-la I'oxide de fer fe crou- 

 vera entierement'degage de celui de zinc. On parviendra a determi- 

 ner la quancire refpedtive de ces deux oxides par rrois methodes difFe- 

 rentes , qui ont chacune Ieur avantage : 1°. en pefant I'oxide de fer 



